2 5 9 
Emot 3 delar slammad slagg tager man se- 
dan 2 delar salpeter och i del fatisceradt kolsy- 
radt nation, pulveriserar dem och sam mansiktar 
alla ingredienserna i tre omgångar, så att de blif- 
va noga blandade. Sedermera inläggas de uti en 
tackjernspanna med lock, samt hållas 4 timmar 
uti så stark glödgning som pannan tål, utan att 
smälta. I stället för glödgning uti jernkärl, skul- 
le bränning uti calcinerugn vara fördelaktig; men 
med så små qvantiteter som jag arbetat, i U. 
slammad slagg i sänder, har det ej varit verk- 
ställbart. Om bränningen gått väl, så har mas- 
san dragit sig tillsammans till en fast klump, som 
är tät och homogen i brottet. 
Massan pul veriseras sedan ganska fm, öfver- 
gjutes med vatten och kokas helst uti ett silfver- 
kärl i flere omgångar. De frånsilade solutioner- 
na blandas och mättas så noga som möjligt med 
salpetersyra, ifrån hvilken man, genom kokning, 
bortjagat all salpetersyrlighet, hvilken eljest oxi- 
deras på vanadinsyrans bekostnad, som reduce- 
ras till oxid, hvilken fälles. Hvad som eljest 
faller, består till största delen af kiselsyra, som 
fränskiljes genom fil trering. Skulle äfven någon 
vanadinsyra hafva blifvit utfälld, h vilket synes 
deraf att precipitatet på filtrum är tegelfärgadt , 
så öfverg jutes det ett par gånger med caustik 
ammoniak , och sedan med kokhett vatten. 
Utur den genomgångna solutionen, som än 
en gång neutraliseras, utfälles sedan vanadinsy- 
ran, med blysocker eller salpetersyrad blyoxid. 
Den erhållna fällningen tages på filtrum och 
tvättas. Sedan vattnet blifvit urprässadt, öfver- 
gjutes fällningen med concentrerad saltsyra och 
omröres dermed ganska väl tid efter annan, un- 
der loppet af ett par timmar, h varefter alkohol 
